143 



am schwächsten Stahl. In der 2. Gruppe folgen sich 

 die Metalle in der Reihenfolge: Messing, Aluminium, 

 Nickel. 



§ 5. 



Alle Drähte, mit denen Versuche angestellt waren, 

 zeigten sich hinterher hart, federnd und brüchig. Weiche 

 Kupferdrähte von 0.5 Mtr. Länge, die vor den Versuchen 

 durch ihr eigenes Gewicht sich dauernd bogen , zeigten 

 nach den Versuchen keine dauernde Biegung, selbst wenn 

 sie temporär zu einem Kreise gebogen wurden. Beson- 

 ders stark tordirte Drähte zerbrachen bei jeder versuch- 

 ten Biegung. Selbst Blei verlor durch die Versuche 

 in etwas seine Plasticität. 



Die durch die Torsion bei Belastung hervorgerufene 

 Aeolotropie der Drähte konnte sehr bequem durch An- 

 ätzen sichtbar gemacht werden. Die Drähte bekamen 

 dabei ohne Ausnahme ein schraubenförmiges Aeussere 

 und zwar ganz gleich, mochte nur die Oberfläche leicht 

 angeätzt sein oder der Draht so lange in der Säure ge- 

 lassen werden, bis er zu zerfallen drohte. 



Ich habe hierbei Gelegenheit gehabt, die Beobach- 

 tungen des Herrn Kalischer^J über das Krystallinisch- 

 werden von Metalldrähten durch Glühen bestätigen zu 

 können und will nicht unerwähnt lassen, dass ich ent- 

 gegen jenen Beobachtungen auch bei Messingdraht in 

 deutlichster Weise die Krystalle schon für das blosse 

 Auge habe sichtbar machen können. Bei Aluminium- 

 drähten habe ich Krystallflächen nicht direct sehen können, 

 doch zeigten dieselben nach dem Glühen stark musche- 

 lige Bruchflächen. 



Fr ei bürg i. B., Physik. Inst., Mai 1882. 



') Ber. d. deutsch, ehem. Ges. Bd. 14, pg. 2797. 



